796 
Rivot und Duchanoy. 
b. Durchstechen der gerösteten Geschicke und des Steines: 
Kohle 55 Kubikfuss 2 fl. 37 kr. C. M. 
Kalkstein 47-50 Pfund — 2-6 „ „ 
Eisen 11*21 Pfund — 13 „ „ 
Arbeitslöhne 0-9 Tage — 23 „ „ 
Transporte, Instandhaltung d. Gezähesu. s. w. — 16 „ „ 
Summe 3 fl. 31-6 kr. C. M. 
Hauptsumme der Kosten 4 fl. 12-6 kr. C. M. 
Rechnet man hierzu die Kosten des Röstens mit drei Feuern von 315 Pfd. 
Stein, welche auf 1000 Pfund haltige Beschickung kommen mit 14 kr. , so 
hat man als Gesammtkosten des Röstens und Durchstechens obiger 1000 Pfund 
4 fl. 26-6 kr. C. M. 
Im Jahre 1847, welches wir hier als Beispiel angenommen haben, wurden 
im Ganzen während der 20 Campagnen des Reichverbleiens an Stein ausgebracht 
6622 Centner, diese enthielten: 
Kupfer 425 Ctr., macht auf 1000 Pfund 64-23 Pfd. 
Blei 1715 „ „ „ „ „ 259-00 „ 
Göld. Silber. 2452-42 Pfd., „ „ „ „ 3-693 „ 
Gold 1-596 „ 
Dieser Stein ist zu reich an Kupfer, um als silberhaltiges Geschick behan- 
delt zu werden, man muss also in Einem, höchstens in zwei Schmelzen so viel 
als möglich von seinem Silberhalte gewinnen, und andererseits seinen Kupferhalt 
in einem so silberarmen Steine concentriren, dass man bei Behandlung des 
letzteren dessen Silberhalt gar nicht mehr zu beachten habe. 
Reich ver hl eiungs-L echsc hme lz en. Der Stein wird in Haufen zu 
200 Centner mit 7 Feuern geröstet, was, wie oben erwähnt, auf 1000 Pfund 
1 fl. 42 kr. kostet. Die dabei sich ergebenden Metallabgänge bleiben unberück- 
sichtigt. 
Der geröstete Stein wird mit kiesigen Silbergeschicken, basischen Schla- 
cken, Brucheisen oder gekörntem Gusseisen und bleiischen Treibabfällen gattirt 
und im Halbhochofen durchgestochen. Ausgebracht werden dabei: Stein, Werkblei 
und arme Schlacke. Die Schlacke fliesst während des ganzen Schmelzens durch 
die Schlackengasse ab ; Stein und Werkblei werden, jedes in einen eigenen 
Tiegel , abgestochen. Der Stein im Stichtiegel wird mit einem grossen Antheil 
Armblei in Berührung gebracht, dieses zersetzt das im Stein enthaltene Silber- 
Sulphurid und nimmt das Silber daraus in metallischer Gestalt auf. Hierdurch 
erhält man einen an Silber und Blei ärmeren Stein und umgeht den beträchtlichen 
Bleiabgang, der nicht zu vermeiden wäre, wenn man kein anderes Blei, als das 
aus den zu verschmelzenden Treibabfällen zu reducirende, verwenden avollte. 
Das Neusohler Verfahren geht also von der analogen Arbeit, wie sie zu 
Nagybänva ausgeführt wird, darin ab, dass: a) das Blei zugleich als Oxyd auf 
die Gicht aufgegeben und metallisch in den Stichtiegel gebracht wird ; b) der 
Stein vor dem Schmelzen eine weit vollständigere Röstung erleidet. Durch die 
